ig — 
Für grosse Mastbäume häufig zu spröde, undauerhaft und 
knotig und nur zu kleinen verwendbar. Auf Grund des 
spezifischen Trockengewichtes, sowie der Säulenfestigkeit steht 
das sächsische und böhmische Fichtenholz namhaft über dem 
Flarzer. Balken-, Stütz- und Sägematerial. Beliebtes Blind¬ 
holz, feines Fichtenholz zu Getäfel. Resonanzholz. Fichten¬ 
wurzeln zu Geflechten. Fichtenrinde als Gerbmaterial. Brenn¬ 
kraft geringer als Tanne und Föhre (Nördlinger), Koch¬ 
wirkung* 079. 
Tafel 2. 
Abies pectinata DC. 
(Edeltanne.) 
Aussehen und Bau des Holzes. Farbe zwischen 
gelblich und röthlichweiss, nicht so hell und gleichmässig 
wie Fichtenholz. Die französische Tanne gibt das weisseste 
Holz aller französischen Abietineaen (Mathieu), glänzend, kein 
ausgesprochener Geruch. 
Dem Holz fehlen Harzgänge, harzführende Zellen 
sind sparsam; Kernholz fehlt, Reif holz, Splint breit, Mark 
ca. i*5 Mm. dick, abgerundet polygonal braun (Wiesner). 
Markstrahlen erst unter der Loupe sichtbar, aus einerlei 
Zellen mit unbehöften Poren zusammengesetzt. Jahrringe 
von verschiedener Breite, aber immer deutlich. 
Dichte« (Nach Karmarsch). Grenzen des spezifischen 
Gewichtes grün 0770 bis 1-230 (rooo), lufttrocken 0*370 bis 
0*746 (0*558). Mittelwerth des spezifischen Gewichtes (nach 
Nördlinger) grün i*oo, lufttrocken 0*48 (Gayer); Grenzen für 
Lufttrockengewicht 0*405 bis 0*703 (Chevandier-Wertheim). 
Saftgehalt. Bei frisch gefälltem Holze 37* 1 °/ 0 des 
Gewichtes (Hartig und Schübler). 
Schwinden. Entrindet: nach dem Radius 1*9%, nach 
der Sehne 2*4% (Nördlinger). Läng*enholz 0*086 bis o*i22<v o; 
Querholz in der Richtung der Spiegel 1*7 bis 4*82%, in der 
Richtung der Jahrringe 4*1 bis 8*13% (Karmarsch). 
